86 



zweier ihrer Güte nach ganz verschiedenen Legirungen veran- 

 lasste eine vollständige Untersuchung derselben. Schon der 

 blosse Anblick der Bruchflächen der zur Untersuchung über- 

 brachten Stücke rechtfertigte eine solche Anfrage vollkommen; 

 denn während die erste dieser Legirungen einen gleichförmigen, 

 kleinkörnigen und ebenen Bruch zeigte, Hess der muschelför- 

 mige, ungleich gröbere, von lichtgrau bis fast in's Schwarz 

 gehende und hier und da rissige Bruch der zweiten Legirung, 

 ebensowohl auf eine andere Zusammensetzung als auch auf eine 

 minder sorgfältige Behandlung beim Zusammenschmelzen schlies- 

 sen. Nur Eine Seite der letztern Legirung besass eine ziem- 

 lich gleichförmige Bruchfläche und von dieser wurde auch ein 

 Theil zur quantitiven Untersuchung genommen, indem sich an 

 den übrigen Seiten Kupfer und Zink als Beimengungen nach- 

 weisen Hessen, von welchen die erstberührte Bruchfläche völlig 

 frei war. 



Obgleich, wie bereits erwähnt, die erste Legirung eine 

 voUkommnere Mischung voraussetzen Hess, so wies dennoch die 

 qualitative Untersuchung eines Theiles auf einen Gehalt au Kupfer 

 hin, der jedoch, an und für sich gering, an der zur quanti- 

 tativen Scheidung verwendeten Seite sich nicht vorfand. 



Als Hauptbestandtheile der beiden Legirungen ergaben sich 

 durch die Untersuchung auf nassem und trockenem Wege An- 

 timon- und Blei- und ausser den oben berührten, als Verun- 

 reinigungen zu betrachtenden Beimengungen von Kupfer und 

 Zink fand sich kein Metall vor, namentlich ergab die Unter- 

 suchung auf Arsen, Zinn und Eisen negative Resultate. 



Zur quantitativen Bestimmung wurde eine Partie desjenigen 

 Theiles der Legirungen in Arbeit genommen, der nach vorher- 

 gegangener Untersuchung frei von Kupfer oder Kupfer und 

 Zink befunden wurde, so dass nur die beiden Bestandtheile 

 Antimon und Blei in ihrem Verhältnisse zu bestimmen waren. 

 Die Trennung dieser beiden Körper wurde durch die Löslich- 

 keit des Schwefelantimons in Schwefelleber bewerkstelligt. Zu 

 diesem Zwecke wurde die Legirung nach der Oxydation mit 

 Salpetersäure durch Salzsäure in gelinder Wärme gelöst und 

 die Lösung mit Ammoniak neutralisirt. Durch sofortigen Zusatz 

 von Schwefelkalium erfolgte die Umwandlang in Schwefelmetalle, 



